141 



Indem wir eine Darstellung des Zusammenhanges in diesen 

 Erscheinungen versuchen, leiten uns Kolla's briefliche Nach- 

 richten unter steter Berücksichtigung vorliegender Muster- 

 stücke. 



Zuerst spreche ich von Weich-Zerreimfeiier-Schlacken. 



In Weich-Zerrenn-Hämmern werden zur Eisen-Erzeugung 

 „luckige" (weiche) und halbweiche „Schwallflossen" verar- 

 beitet. Die Vertuschung nimmt man auf dem „Schwallboden" 

 vor. was, wie bereits bemerkt, so viel sagen will als auf 

 schwerer Eisen-reicher Frisch- Schlacke. Man feuert mit Holz- 

 Kohlen und diese werden zu wiederholten Maien mit soge- 

 nanntem „Schletter" begossen, mit Lehm- Wasser. Der Lehm 

 führt Kalk-, Talk- und Kiesel- Erde, Substanzen, welche auch im 

 Schmelz-Material vorhanden sind und in Hohofeu-Schlacken ; 

 es kommt demnach kein neuer Stoff in die Frisch-Schlacken. 



Beim Ablassen zeigen sich die Weich-Zerrennfener-Schlackeii 

 dickflüssig, erstarren langsam und bilden schwere dichte 

 Massen mit wenigen aber grossen Blasen-Räumen. Mehr 

 ausnahmsweise, so scheint es, nimmt man sehr geschlossenes 

 Faser-Gefüge wahr, jenem gewisser Braun-Eisensteine ver- 

 gleichbar. Krystalle werden bei gaarem, weichem Feuer- 

 gange äusserst selten getroffen; dagegen finden sich in den 

 Blasenräumen Anflüge und strahlig-faserige Gebilde, eini- 

 germaassen erinnernd an Metall-Mohr ^Moire melallique). — 

 Wird bei einem Rohgange des Feuers das Eisen härter, 

 Stahl-artiger, so ändert auch die Schlacke ihre gewohnte 

 Beschaffenheit 5 man sieht sie flüssiger, poröser, geneigter 

 zur Krystall-Bildung. Ist der Feuergang ungleich, ein Theil 

 der Luppe weich, der andere hart, besonders aber wenn der 

 „Schwallboden" bei nicht gutem Frisch-Verfahren Angriffe 

 erleidet und in Fluss geräth, so zeigt sich auch die abge- 

 stochene Schlacke mitunter keineswegs gleichartig. 



In Hart-Zerrenn-Mämmeru verwendet man. zur Eisen- 

 Erzeugung, das aus leichtflüssigen Erzen erhaltene weisse 

 Roheisen — sog. Spiegelflossen — und die Verfrischung er- 

 folgt auf dem „Lösch-ßoden", das heisst auf Kohlenklein. 

 Was Brenn-Mateiial betrifft und die übrige Behandlung, so 

 kennen wir dieses Alles schon aus dem Vorhergehenden. Die 



